708 Die kulturwürdigen Hölzer. 
Allgemein charakterisiert kann dieses berühmte Schiffbauholz 
folgendermassen werden: seine Farbe wechselt von strohgelb zu 
braungelb und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit derjenigen des 
Kichenholzes: es ist mässig hart und stark, von gleichmässigem 
(sefüge, geradfaserig und leicht zu bearbeiten. Beim Trocknen 
schrumpft es sehr wenig und reisst nicht von aussen nach innen. 
Dagegen reisst es, wenn beim Einschlagen von Bolzen keine 
Vorsicht beobachtet wird und besitzt eine schwache Neigung zum 
Werfen. Ein harziges Öl durchdringt das ganze Zellgewebe und 
sickert oft in die Kernrisse, wo es sich so verhärtet, dass es kein 
Schneidwerkzeug berührt ohne stumpf zu werden. Auf dieses Öl 
ist die grosse Dauerhaftigkeit des Holzes im Wasser zurückzu- 
führen, ebenso die Verhütung des Rostes von Eisen, welches in 
das Holz eingeschlagen wird — eine im Schiffbau sehr geschätzte 
Eigenschaft, welche das Eichenholz nicht besitzt. Aus diesem Grunde 
spielt das Teakholz eine so bedeutende Rolle im Bau von 
Panzerschiffen. 
Hören wir, was ein deutscher Forstmann, Forstrat Nörd- 
linger, über die technischen Eigenschaften des Teakholzes sagt: 
Das spezifische Trockengewicht dieses Holzes schwankt zwischen 
0,561 und 0,5805. Das Mittel hieraus, 0,680. stellt das Teakholz 
in die Klasse der ziemlich leichten Hölzer, neben Nussbaum und 
Vogelbeere, also namhaft tiefer wie das Eichenholz, mit welchem 
es in Bezug auf seine Verwendbarkeit wetteifert. Die an einer 
grösseren Zahl von quadratischen Säulchen (18 Millimeter im 
(zeviert, 100 Millimeter lang) beobachtete Drucktestigkeit, wechselt 
von 4.47 bis 7,16 Kilogramm auf 1 @uadratmillimeter, beträgt 
also im Mittel 5,51 Kilogramm, welche Ziffer sich als Durch- 
schnittszahl einer grösseren Versuchsreihe auf 5.837 Kilogramm 
ändert. Die Zugfestiekeit konnte nur an 2 Stäbchen beobachtet 
werden, von denen nur eins tadellos und zwar von gelber Farbe, 
mit elänzendem, fast kalkfreiem Poreninnern war. Dasselbe riss 
bei einer Anspannung von 13,16 Kilogramm pro Quadratmillimeter. 
Die ziemlich ausführlichen Druckproben weisen das Steigen der 
Festiekeit bei wachsendem, spezifischem Trockengewicht, sowie die 
Richtigkeit des neueren Satzes nach, dass die Breite der Holzringe 
allein durchaus keinen geeigneten Massstab für die Güte des Holzes 
bildet. Nach dem beobachteten Quellen des Holzes und unter der 
Voraussetzung, dass das Schrumpfen diesem gleich sei, reit Nörd- 
